﻿90 



P 89° 37', Mittel aus achtmaligem Eepetiren der Messung. Die aus 

 den trüben Partien gespaltenen Lamellen gaben undeutliche und ver- 

 zerrte Bilder ; ich erhielt Werthe von 90° 15', 90° 23' und 90° 27'. 



Das spec. Gewicht wurde mit kleinen Bruchstückchen be- 

 stimmt, die mittelst verdünnter Salzsäure von Eisenoxyd ge- 

 reinigt waren, welches hin und wieder die Klüfte überzieht. 

 Die Bestimmung, im Pyknometer vorgenommen, ergab einmal 

 2,616, das andere Mal 2,615. 



Das in der nämlichen Weise gereinigte Material wurde zur 

 Analyse verwandt. Es muss jedoch dabei bemerkt werden, dass 

 es nicht möglich war , die klaren , farblosen Partien allein zu 

 untersuchen, indem, wie dies bereits mit der Lupe ersichtlich 

 und wie die mikroskopische Untersuchung bestätigte, der ge- 

 trübte Feldspath in Form feinster Verzweigungen in die klaren 

 Stellen eindringt. 



Ich erhielt die nachstehende Zusammensetzung: 



Si0 2 64,83 



Al 2 3 22,04 



CaO 1,38 



K 2 7,21 



Na 2 4,03 



Glühverlust (H 2 0) . 0,31 



99,80 



Bei einer Wiederholung der Alkalienbestimmung mittelst 

 Fluss- und Schwefelsäure, wozu eine andere Partie des Feldspaths 

 genommen wurde, ergaben sich die Zahlen: 



A1 2 3 21,46 



CaO 1,72 



K 2 ...... 6,53 



Na 2 3,94 



Versucht man die Analyse in der Weise zu interpretiren, 

 dass eine Mischung von Kalifeldspath mit Albit und Anorthit 

 angenommen wird, so resultiren, nach Abzug von 27,77 Siö 2 

 und 7,91 A1 2 3 für den Kalifeldspath, die Zahlen: 



Si0 2 ..... . 65,52 



A1 2 3 24,95 



CaO ...... 2,43 



Na 2 0. ..... 7,10 



100,00 



